278 
sequedad, terminando á fuego lento para no descomponer el 
sulfato férrico. Se trata con agua el residuo y se recoge, en un 
filtro, el sulfato plúmbico, de cuyo peso se deduce la cantidad 
de plomo. La disolución se diluye, con agua, hasta comple- 
tar el volumen de 200 centímetros cúbicos, y se agregan 20 
de ácido nítrico normal. Se somete esta disolución á la elec- 
trólisis durante 48 horas, y en el líquido que resta se separa, 
primero el hierro neutralizando con carbonato sódico y pre- 
cipitándole con carbonato barítico, y después el zinc con 
carbonato sódico, según se explica en el ejemplo núm. 1. 
Número 5. 
Análisis de los cobres afinados. 
Los cobres que se venden con los nombres de cobre reh- 
ilado, roseta, en lingotes, etc., y que se consideran como 
purificados, contienen desde 99,60 á 96,50 por 100 de cobre 
puro, según resulta de los ejemplos de ensayos por electró- 
lisis, que preceden. Entre las impurezas de los cobres se 
cuentan óxido cuproso, plomo, que suele añadirse in ten - 
cionalmenle, antimonio, arsénico, hierro, azufre y el lalio. 
Acerca de este último metal, en los cobres españoles, un autor 
inglés se expresa en estos términos (1). «El talio mezclado con 
el cobre, aun en corta proporción, disminuye su maleabilidad 
y su ductilidad. El cobre que se prepara en España por ce- 
mentación contiene cantidades considerables de lalio. Una 
muestra de este cobre, de que soy deudor al Dr. Matthiessen, 
y cuya conductibilidad eléctrica no pasa de 15 (la del cobre 
puro se supone igual á 100) contenía una gran cantidad de 
talio; es probable,» añade, «que la malísima calidad de los co- 
bres de cementación deba atribuirse á esta impureza.» Por 
nuestra parle, podemos decir, que la poca conductibilidad del 
cobre de cementación parece ser la causa de la duración y 
superioridad de los forros de barcos que con él se fabrican 
y que los cobres de esta clase, que dan por electrólisis 
(1) W. Crookes. Selected methods in Chemical analysis. London, 1871. 
